标题：硅胶厨具
硅胶厨具简介
硅胶厨具(5张)硅胶厨具（英文名：silicone tableware）是硅胶制品中采用食品级FDA,FLGB为标准的特种硅胶为原料，通过模压成型或者包胶配合，制作的产品用在厨房烘烤、烹饪、搅拌、制作、调理、配料、调制的工具和器皿的总称，是通过五金，塑胶等其他材质的厨具中转化过来的一种新型材料的厨具类目，以其独有的环保，化学性能稳定，耐高温，柔软，防污，耐脏，不沾等优越的性能，在众多材料的厨具中脱颖而出。硅胶厨具包含两类：一类是纯硅胶厨具，一类是包胶硅胶厨具。所谓纯硅胶厨具就是整个产品都是以硅胶材料制作而成。包胶硅胶厨具主要是包五金、包塑胶硅胶厨具。纯硅胶材料，利用硅胶材料本身的优势发挥其特点直接厨房作业，包胶硅胶厨具，却是利用硅胶材料的特点辅佐其他工具起到保护间接方便厨房作业。[1]在西方许多国家，硅胶产品已经渗入到了人们生活中的各个角落，例如硅胶餐具、厨具、日常生活用品，正因为都是生活常用品，所以受到欧美国家的人们欢迎，有些硅胶生活用品更是紧缺。
硅胶厨具的特点
耐高温 :适用温度范围-40至230摄氏度，可在微波炉和烤箱内使用.
易清洗 :硅胶生产出的硅胶产品用后在清水冲洗即可恢复干净，也可在洗碗机内清洗.
寿命长 :硅胶原料化学性能很稳定，制做出的产品，较其他材料有更长的寿命.
柔软舒适 :得益于硅胶材料的柔软性，硅胶厨具触感舒适，极具柔韧性，不变形.
颜色多样 :可以根据客户的需要，调配出不同的靓丽色彩.
环保无毒 :从原材料进厂到成品出货均不产生任何有毒有害物质.
硅胶厨具的常见分类
硅胶厨具品种繁多，有常见的几大类；
硅胶模具类硅胶蛋糕模，硅胶冰格，硅胶煎蛋器，硅胶巧克力模： 以硅胶柔软易脱模，耐高温，低温，不变形的特性，可以任意的设计成自己喜欢的形状制作而成的硅胶蛋糕模用来高温烘烤蛋糕，硅胶冰格用来制作冰块，冰镇饮料，硅胶煎蛋器可以把鸡蛋煎出自己喜欢的形状，硅胶巧克力模，可以用来制作各种各样形状的巧克力。
工具类硅胶刮刀，硅胶铲子，硅胶打蛋器，硅胶勺子，硅胶油刷：利用硅胶的稳定，耐用，可塑性强的特点，制作成的烹饪小工具，刮刀，铲子可以用来制作水果沙拉，奶油蛋糕，硅胶打蛋器均匀的搅拌鸡蛋液，硅胶油刷将油涂抹在食物上，不掉毛。
器皿类硅胶碗，硅胶盆，硅胶盘，硅胶杯，硅胶折叠碗，硅胶饭盒：利用硅胶柔软的特性，不变形，不破碎，制成的硅胶碗，盆，杯子等盛装食物，饮品等也是极好的选择。
如何选购硅胶厨具
硅胶厨具作为一种家用烹饪类的生活器具，其安全性是非常重要的，我们在选购的时候一定要找正规的厂商购买，需要有产品的食品级环保认证检测报告，或者原料的FDA、LFGB认证检测报告，在选购的时候我们还应该注意挑选适合自己使用的厨具，要正确区分单个厨具的用途，在购买前一定要用鼻子去嗅一嗅产品的气味，严格的硅胶厨具在遇热遇冷都不应该有任何的气味，在白纸上擦拭不会有任何的掉色的现象。
影响硅胶厨具的因素
一、黏度。
科技名词解释：液体，拟液体或拟固体物质抗流动的体积特性，即受外力作用而流动时，分子间所呈现的内摩擦或流动内阻力。 通常情况下黏度和硬度成正比。
二、硬度。
材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。硅橡胶具有10至80的邵氏硬度范围，这就给予设计师以充分的自由来选择所需的硬度，以最佳地实现特定的功能。对聚合物基材、填充物和助剂进行不同比例的混合可以实现各种中间的硬度值。同样地，加热固化的时间和温度同样也能改变硬度，而不会破坏其他的物理特征。
三、拉伸强度。
拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。
四、撕裂强度。
在有切口的样品上施加力量时阻碍切口或刻痕扩大的抵抗力。即使切开后置于极高的扭应力下，热加硫型固态硅橡胶也能不被撕裂。热加硫型固态硅橡胶撕裂强度范围介于9-55 kN/m之间。氟硅橡胶撕裂强度范围介于17.5-46.4 kN/m之间。液体硅橡胶撕裂强度范围介于11.5-52 kN/m之间。
五、伸长率。
通常是指“极限破裂伸长”或者当样品断裂时相对于原长度的所增长的百分比。热加硫型固态硅橡胶一般的伸长率范围在90到1120%之间。氟硅橡胶一般的伸长率在159到699%之间。液体硅橡胶一般的伸长率在220到900%之间。不同的加工方法和硬化剂的选择都能很大程度地改变其伸长率。硅橡胶的伸长率和温度有很大关系。
六、操作时间。
操作时间从胶体加入硫化剂的那一刻开始计算。这个操作时间和后面那个硫化时间其实没有完全的界限，胶体从加入硫化剂的那一刻开始就已经进行硫化反应了，这个操作时间就是说该产品30分钟的硫化反应可以不影响到成品的质量。所以产品操作过程中越是节约时间对成品越有利。
七、硫化时间。
有的地方会说是固化时间。也就是说经过这么长的时间硅胶的硫化反应基本上结束了。这个基本上结束也就是说产品已经可用了，但事实上还有很小的一部分固化反应还没有结束。所以使用硅橡胶制作的产品，比如硅胶模具通常要放上一段时间再投入使用。
硅胶硫化剂参数
硅胶硫化剂比例。
硅橡胶是最常见的双组分硫化硅橡胶，不用的时候硅橡胶分为胶体和硫化剂两个部分，使用的时候按一定的比例混合均匀后就可以操作了。一般情况下只需要考虑胶体的重量，特殊情况下需要考虑硅胶的其他添加剂的重量。比如移印硅胶使用的时候硫化剂的比例需要根据硅胶和添加的硅油的总重量来计算。
C-8E（硫化剂）一种透明胶状的环保硅胶硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型，用于透明、半透明中、高品质之产品，亦适用于普通硅胶加工之产品。
C-14食品级无味硫化剂 C-14是本公司新开发的一种无味型硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型。使用于中、高品质之产品，特别适用于生产硅胶杂件产品。适用于有色件与透明，白色产品， C-14一次加硫后即可无味。二段硫化更佳（160℃；20分钟）。本产品易燃,混料时请先添加两公斤硅胶硫化剂与同等比例的架桥剂混炼好，再迅速添加完剩余原料，以避免著火。
C-15E环保硫化剂C-15E是一种透明胶状的环保抗黄硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型。使用于中、高品质之产品，亦适用于一般硅胶加工之产品。用于透明或白色件，可保证四次硫化以内（或二次硫化200℃以内烘烤1-2小时），产品不变黄。
C-20E抗黄硫化剂C-20E是一种半透明胶状的硅胶抗黄硫化剂，用于硅橡胶制品的模压硫化成型。使用于中、高品质之产品，亦适用于一般硅胶加工之产品。用于透明或白色件，可保证五次硫化以内（或二次硫化200℃以内烘烤4小时左右），产品不变黄.适用于有色件抗黄，可保证有色件多次硫化后不变色。
H-10硅橡胶内脱模剂本品是专用于高温硫化硅橡胶脱模的内添加剂，添加时分散容易，添加少量本品即可大幅度提高产量，并充分保证制品的品质。本品广泛应用于按键等复杂形状的硅橡胶制品。
FY-31硅橡胶处理剂FY-31硅橡胶表面处理剂是专门用於硅橡胶背双面胶的底涂剂，分快干和慢干型。根椐产品不同的生产工艺而选用，将它涂在高温橡胶片材上，再贴双面胶可以使双面胶紧紧贴在橡胶片上。本胶干燥后无毒无味，并且耐高温
Y-21硅橡胶缩水剂本品用在高温硅橡胶中可以缩小硅橡胶制品的尺寸，而不影响硅橡胶其它各方面的性质（如：黄变性、力学性能等）。同时，本品添加时极易散，不会产生白点，广泛应用于硅橡胶按键、密封圈以及其它杂件制品中。 双二四硫化剂
抗黄性好,制品透明度高 ,添加量较少：喷霜少，气味小,适合生产高透明挤出制品。
中档产品，适合生产透明度要求稍高的挤出制品。
价格便宜，成本低,适合生产电线或透明度要求不高的挤出制品。
硅胶厨具的优势
硅胶产品性能：　
性能硅胶制品同类塑胶制品毒/味道无大部分有透明度高高生理惰性/化学稳定性优良环保/可降解　是否不退色/不变黄是否耐老化/使用寿命长是是柔软/柔韧优差耐寒/防变脆耐寒-40℃，不会变脆耐寒-40℃，变脆燃烧性能330度100～150度耐高温　不易燃，不会产生有害物质易燃，产生有害物质耐磨性良良绝缘性优优防褪色良良防滑良差弹性/防震优　差易脱模/易清洗良良优越的性能，加上硅胶是非石油产品，不依赖日益紧缺的石油资源，使得硅胶制品成为同类塑胶制品的代替品已经是大势所趋，同时硅胶制品可以应用到有很多塑胶 制品不能做到的用途领域，如婴儿奶嘴、人体用器官等，应用前景非常广阔。具备完整而成熟的产品设计、制模、生产、国内/国际市场供应链，产品在天虹、君尚、华润万家等大型 商场销售，覆盖60多家分店，外贸远销美国、英国、德国、俄罗斯、荷兰、西班牙、澳大利亚、丹麦、意大利、匈牙利、瑞士、瑞典、香港等国家和地区，得到广大消费者的普遍认可和好评。硅胶生活用品已经成为人们时尚生活的亮丽风景线。